3i8 Mémoire 



compofé d'un cuivre très-pur uni à Tacide acétcux : c'eft 

 ce cuivre réduit qui m'a fervi d'objet de comparaifon. 

 J'ai fait faire trois plaques de mêrne furface , poids 

 ôc épaiffeur ,• la première , de cuivre régénéré , la deuxiè- 

 me 5 de cuivre rofette de Hongrie , & la ttoifieme , de 

 celui de Suéde ; & m'ayanc afTocié le fîeur Becker , 

 maître orfèvre de Louvain , amateur dechymie & de 

 métallurgie ; voici le procédé que nous avons fuivi. 

 Ces trois plaques ont été expofées au même inftant 

 dans un fourneau de coupelle , au feu le plus ardent ; 

 le même degré de feu a été entretenu pendant une 

 heure , après quoi on les a retirées toutes trois au 

 même moment : elles étoient enduites d'une croûte de 

 cuivre brûlée , ou fguama ciipri , qui fut détachée d'un 

 coup de marteau. Après qu'elles furent refroidies , nous 

 avons trouvé que la plaque de cuivre régénéré avoit 

 perdu de fon poids 5 grains , celle de cuivre de Hon- 

 grie 8 , & celle de cuivre de Suéde 1 1 ; d'où je crois 

 pouvoir conclure que la rofette de Hongrie réfîfte d'a- 

 vantage à l'aélion du feu , & qu'il s'ufe & fe calcine 

 moins que celle de Suéde , & conféquemment que ces 

 avantages doivent lui faire accorder la préférence , tant 

 pour les meubles que pour les outils & uftenciles né- 

 eefTaires dans diverfes fabriques 6c manufactures ( tels 

 font les chaudières à brafTer ) que pour la marine ; aufli 

 fe trouve-t-il déjà quelques bralTeurs de bierre à Lou» 

 vain qui Voni employée par préférence & avec fuccès 

 pour la conftru(3:ion de leurs chaudières. 



Nos ouvriers en cuivre, & fur-tout nos chaudron- 

 niers y qui de temps immémorial, font dans Tufage de 

 travailler le cuivre de Suéde , témoignent de la répu- 

 gnance à employer le cuivre de Hongrie, parce que 

 celui de Suéde eft plus doux, plus malléable & con- 

 féquernmenç plus facile à façonner. 



